ia38 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



La limite d'élasticité, quantité vectorielle dans un grain, ne devient pra- 

 tiquement scalaire pour l'ensemble qu'en raison du très grand nombre de 

 grains présentant toutes les orientations possibles, ce qui a lieu dans 

 l'immense majorité des cas. Il n'en serait plus de même dans un complexe 

 de grains parallèlement orientés. 



2° Alliages formés d'une seule solution solide chimiquement hétérogène. — 

 Dans chaque rameau cristallitique la composition chimique varie d'une 

 façon continue du centre à la périphérie (les parties centrales étant les moins 

 fusibles). Chaque grain se comportera vis-à-vis des déformations comme 

 dans le cas précédent avec cette différence qu'ayant affaire à une substance 

 chimiquement hétérogène la limite élastique du centre des cristallites ne 

 sera pas la même que celle de la périphérie. 



Dans un même grain, les slip-bands apparaîtront d'abord dans les régions à plus 

 basse limite élastique et ne régneront pas de suite comme dans le cas précédent sur 

 tout l'espace limité par les joints des grains. La figure i montre un alliage Cu-Ni 



/ 







11 ■!• 



M 

 Il \ : ; - 



Fig. i. — Alliage Cu-Ni déformé sans attaque 

 X 200. 



Fig. 1. — Le même après attaque 

 ( uerclilorure de fer acide) X 200. 



déformé : par places, apparition de slip-bands, mais non des joints des grains comme 

 dans le cas précédent. Ces slip-bands ne sont pas terminées nettement, mais s'effilent 

 à leurs extrémités. Une attaque au perchlorure de fer {fig. 1) montre que les slip- 

 bands existent seulement dans la partie claire à plus basse limite élastique, riche en 

 cuivre, qui occupe le centre des cristallites. 



Une déformation plus accentuée fait progresser les slip-bands jusqu'à atteindre les 

 limites du grain qui deviennent alors visibles par cette déformation. Ce qui montre 



